l32 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMli 



le caractere du fer silicio-carboane. En eHet, nos charbons de 

 hetre rediiits en cendies dans un creuset de platine, ont donne 

 0,o3 d'un lesidu en tres-grande partie alcalin; mais le re'sidu 

 tralle de la nieme maniere, Jaissa principalement le caractere 

 de la terre siliceuse, et donna a peine un pen plus 0,0 1 de la 

 suie employe'e. 



Je vais maintenant rendre compte des experiences que j'al 

 faites sur la reduction de la terre siliceuse, et de la melhode 

 que j'ai suivie pour coafectionner le ler silicio-carbonne. Pour 

 I'obtenir , je mis dans un creuset de Hesse, de la terre siliceuse 

 bien melange'e avec de la limaille de fer et de la suie, et apres 

 y avoir ajoute de I'huile de lin , je I'ai niise forrae'e en globule 

 dans un creuset de Hesse. Cela fait, et le creuset herme'tiquement 

 convert, j'ai expose cede masse pendant une heure et plus a 

 tin feu de forge tres-ardent, anime' par un double soufflet. Par 

 ce raoyen, et fopdratiou bieu faile, j'ai toujours obtenu du fer 

 silicio-carbonne en forme de globules metalliques parfaitemenfc 

 fondues, diss^mine dans ia poussiere residue compose'e de suie 

 et de terre siliceuse et done'e des memes qualites de'crites par 

 Berzelius, 



Quant aux proportions dans lesquelles le fer et la suie doivent 

 etre melange's, des experiences multipliees in'ont convaincu que 

 ]e melange le plus propre a produire le fer siliceux carbonne, 

 etoit celui dans lequela 5 parlies d'un gramme de terre siliceuse, 

 on ajoute 7 grammes de fer et de suie 0,26, jusqu'a 8 parlies 

 d'un grammes En emplojant de suie o,25 parties d'un gramme 

 jusqu'a. 0,5, on obtient un fer silicifere ductile ou semi-ductile; 

 mais si Ton fait usage de la meme substance dans la proportion 

 de 0,8 parties d'un gramme et au-dessus , avec la terre siliceuse 

 et le fer mele's ensemble, on obtient un regule fragile et doue 

 plus ou moius de la nature du fer bi"ut. 



Les cboses ^tant ainsi, il est bon neanmoins d'observer que 

 les globules de ce fer silicio-carbonne , quoiqu'obtenues par la 

 meme fusion, sont rarement de la meme condition; et qu'au 

 confraire, sous le rapportde la grandeur, de lacouleui-, dubriilant, 

 de la ductilite et de la proportion des parties constituantes, elles 

 different beaucoup enire elles, dans quelques proportions que Yon 

 emploie les melanges. Difl'erence qu'il faut sans aucun doute at- 

 tribuer a la force ipegale et iuterrompue du feu. 



II. 



